Das magnetische Verhalten von Eisenkriställen bei gewöhnlicher Temperatur. 183 
“ Erscheint demnach ein Aufbau der Eisenkriställe aus Elementen 
nach dem Pyrrhotinschema 'als endgültig’ ausgeschlossen, > so bietet 
doch- die folgende Überlegung; trotzdem ihr also ein eye 
ge Wert abgeht, einiges Interesse, ©: 
- Unter der Annahme, dass in eine Würfelfläche eines Eisonkristalie 
En magnetischen Ebenen von zwei gleich stark: vertretenen Pyrrhotin- 
elementen fielen, müsste in kleineren Feldern;-wo die D-Kurven des 
Pyrrhotins. noch stark von der Sinusform abweichen, allerdings auch 
beim Eisen’ eine Variation’ von D berserkbär Ban: wie eye eehärgee ae 
D 
Fig. 41. 
zeigt, wo die punktierte Kurve die Summe der beiden schematischen 
Pyrrhotinkurven (ganz ausgezogen), die um 90° gegeneinander ver- 
schoben sind, darstellt, also die D-Kurve des Eisens. Die Amplitude 
dieser Kurve würde mit wachsendem H schliesslich verschwinden. — 
Um einen bestimmten Fall vor sich zu haben, kann man offenbar 
die weitere Annahme machen, die Richtungen der extremen Mag- 
netisierbarkeit der Pyrrhotinelemente fallen auf die 4-zähligen Achsen 
des Eisens; es wäre also dort, wo sich in Figur 41 die beiden 
Pyrrhotinkurven schneiden, je eine solche. Unter Verwendung dessen, 
was im Kapitel über die Magnetisierungsenergie ausgeführt wurde, 
und aus der Figur 41 erkennt man, dass bei einem so zusammen- 
gesetzten, scheinbar regulären Kristall in schwachen Feldern die 
Richtungen der 4-zähligen Achsen gegenüber denen der 2-zähligen 
schwerer magnetisierbar sein müssten, dann aber eine Inversion auf- 
wiesen, welche gestattete, dass fir =» NM,=(0 würde für alle 
Azimute. Man hätte also in den Würfelplatten eine Erscheinung, 
wie sie für die Oktaederplatten des Eisens tatsächlich charakteristisch 
ist, wo die 2-zähligen Achsen gegen die Projektionen der 4-zähligen 
gerade die Rolle spielen, die ihnen unter der gemachten Annahme 
in der Würfelplatte gegen die 4-zähligen Achsen selbst zukäme. 
